Can you summarize the following document?
        
  

  鏑是一種稀土元素,呈亮銀色金屬光澤。鏑金屬質軟,可以用小刀切割。在沒有過熱的情況下,其加工過程不會產生火花。就算是少量的雜質也會大大改變鏑的物理性質。  鏑和鈥擁有所有元素中最高的磁強度,這在低溫狀態下更為顯著。鏑在以下具有簡單的鐵磁序,但在這一溫度以上會轉變為一種螺旋形反鐵磁狀態,其中特定基面上所有原子的磁矩都互相平行,並相對相鄰平面的磁矩有固定的角度。這種奇特的反鐵磁性在溫度達到時再轉變為無序順磁態。

  鏑金屬在空氣中緩慢氧化並失去光澤,其燃燒反應會產生氧化鏑:  鏑的電正性較高,它會在冷水中慢速進行反應,在熱水中快速反應,併產生氫氧化鏑:  在200 °C以上,鏑金屬會和所有鹵素反應:  鏑會在稀硫酸中迅速溶解,形成含有鏑(III)離子的黃色溶液。這些離子以[Dy(OH)]配合物的形式存在:  反應的產物硫酸鏑(III)有明顯的順磁性。

  鏑的鹵化物,如DyF和DyBr,一般呈黃色。氧化鏑是一種黃色粉末,有強大的磁性,其磁性比氧化鐵還要強。  鏑在高溫下可以和各種非金屬形成二元化合物,其氧化態可以是+3或+2。這包括DyN、DyP、DyH和DyH;DyS、DyS、DyS和DyS;DyB、DyB、DyB和DyB;以及DyC和DyC。  碳酸鏑(Dy(CO))和硫酸鏑(Dy(SO))可以經過相似的化學反應制成。大部分鏑化合物都溶於水,但四水合碳酸鏑(Dy(CO)·4HO)和十水合草酸鏑(Dy(CO)·10HO)都不溶於水。

  自然形成的鏑由7種同位素組成:Dy、Dy和Dy至Dy,其中Dy會進行α衰變,半衰期超過1×10年,所以通常和其他6種同歸為穩定同位素。自然同位素中丰度最高的是比例為28%的Dy,緊接著的是比例為26%的Dy。丰度最低的是比例為0.06%的Dy。  通過人工合成,科學家共發現了29種放射性同位素,其原子量在138和173之間。最穩定的是Dy,其半衰期約為3年;接著是半衰期為144.4天的Dy。最不穩定的是Dy,其半衰期只有200毫秒。比穩定同位素輕的同位素主要進行β衰變;除個別特例之外,更重的同位素主要進行β衰變。Dy主要進行α衰變,Dy和Dy則主要進行電子捕獲。鏑擁有至少11種同核異構體(亞穩態),原子量在140和165之間。最穩定的是Dy,其半衰期為1.257分鐘。Dy有兩種亞穩態,第二種(Dy)的半衰期只有28納秒。

  1878年,科學家發現鉺礦中也含有鈥和<unk>的氧化物。1886年,法國化學家保羅·埃米爾·勒科克·德布瓦博德蘭在巴黎研究氧化鈥時,成功地把氧化鏑從中分離出來。他把樣本溶於酸中,再加入氨,將鏑以氫氧化物的形態沉澱出來。他在嘗試了30次以後,才成功分離出鏑。他依據希臘文「δυσπρόσιτος」(Dysprositos,意為「難以取得」)把該新元素命名為「Dysprosium」。不過,要直到1950年代美國愛荷華州立大學的弗蘭克·斯佩丁(Frank Spedding)發展了離子交換技術之後,才有純度較高的鏑被分離出來。

  鏑在自然界中不以單質出現,但存在於多種礦物之中,包括磷釔礦、褐釔鈮礦、矽鈹釔礦、黑稀金礦、復稀金礦、鈦鉭鈮鈾礦、獨居石和氟碳<unk>礦等。它一般還和鉺和鈥等稀土元素一同出現。目前大部分的鏑都是在中國南部的離子吸附型稀土礦中開採而得。西澳大利亞州的Halls Creek區域也將開採包括鏑在內的稀土元素。在釔含量較高的礦物中,鏑是所有重鑭系元素中丰度最高的,佔濃縮物的7至8%(相比釔的65%)。地球地殼中的鏑含量約為5.2 mg/kg,在海水中為0.9 ng/L。

  鏑的生產主要來自開採由多種磷酸鹽混合組成的獨居石砂,是釔萃取過程的副產品之一。鏑的分離過程可以使用磁力或浮力方法移除其他金屬雜質,再經離子交換方法分離各種稀土金屬。所產生的鏑離子與氟或氯反應後分別形成氟化鏑(DyF)或氯化鏑(DyCl),再經鈣或鋰金屬還原:  反應在鉭制坩堝、氦氣環境中進行。過程中產生的鹵化物和熔融鏑會因比重不同而自然分離。冷卻之後,可用刀把鏑從其他雜質分開。  全球每年產出大約100噸鏑,其中99%產自中國。從2003年至2010年底,鏑的價格從每磅7美元飆升至每磅130美元,升幅近20倍。根據美國能源部,鏑的現有及潛在用途廣泛,加上缺乏代替品,所以是目前最迫切需要潔淨能源技術的元素。保守估計,鏑在2015年前就會有短缺。

  鏑與釩及其他元素一起,可用於鐳射材料和商業照明應用上。由於鏑的熱中子吸收截面很高,所以氧化鏑-鎳金屬陶瓷是一種核反應爐控制棒材料。鏑-鎘氧族元素化合物是紅外線輻射源,能用於研究化學反應。鏑及其化合物有很強的磁性,所以在硬碟等資料儲存裝置中都有用到。  釹-鐵-硼磁鐵中釹部分可以替換為鏑,以提高矯頑力,從而改善磁鐵的耐熱效能,用於電動汽車驅動馬達等效能要求較高的應用上。用了這種磁鐵的汽車每輛可含高達100克的鏑。根據豐田汽車每年200萬輛車的預計銷售量,很快就會耗盡全球鏑金屬的供應。替換成鏑的磁鐵還具有較高的抗腐蝕性。  鏑、鐵和<unk>是Terfenol-D材料的組成元素。Terfenol-D是常溫下磁致伸縮性最強的已知物料。這種性質可用於換能器、寬頻機械共鳴管和高精度液態燃料噴射器。  鏑被用於劑量計中,測量致電離輻射量。當摻有鏑的硫化鈣或氟化鈣受輻射照射時,鏑原子會進入激發態併發光。通過測量發光強度可以推算出輻射劑量。  鏑化合物奈米纖維具有高強度、高表面積,所以可以用來加強其他材料或作催化劑。在450巴壓力下對DyBr和NaF的水溶液加熱17小時至450 °C,可以製成氟氧化鏑纖維。這種材料在超過400 °C高溫下,可以在各種水溶液中存留超過100小時而不會溶解或集聚。  一些高強度金屬鹵化物燈用到碘化鏑和溴化鏑。這些化合物在燈的中心高溫處分解,釋放出遊離鏑原子。這些原子會發出綠光和紅光。  隔熱退磁冰箱用到某些順磁性鏑鹽晶體,包括鏑鎵石榴石(DGG)、鏑鋁石榴石(DAG)和鏑鐵石榴石(DyIG)等。

  鏑金屬粉末在空氣中如果在火源附近,會有爆炸的危險;其薄片也可以被火花和靜電點燃。鏑所引起的金屬火焰不能用水來澆熄,因為它會和水反應,產生易燃的氫氣。氯化鏑火焰卻可以用水澆熄,而氟化鏑和氧化鏑則不易燃。硝酸鏑(Dy(NO))屬於強氧化劑,在接觸到有機物質時可迅速起火。  可溶鏑鹽,如氯化鏑和硝酸鏑等,在進食後具微毒性;不可溶鹽則無毒。從老鼠對氯化鏑的毒性反應估算,人類在進食500克以上的鏑可以致命。
(英語:Dysprosium)是一種化學元素,符號為Dy,原子序為66。鏑屬於稀土元素,其外觀具銀色金屬光澤。鏑在大自然中不以單質出現,而是包含在多種礦物之中,例如磷釔礦。自然形成的鏑由7種同位素組成,其中丰度最高的是Dy。